— 417 — 



si vede che, per lo meno nel caso nostro, la misura dell' Auerbach non serve 

 a rappresentare un fenomeno che appare così evidente a colpo d'occhio dalle 

 linee della fig. 1. 



« 4° A ciascuna temperatura, la plasticità varia al variare della tensione, 

 la curvatura delle linee mostra che essa aumenta e che, specialmente a tem- 

 perature basse, diventa grandissima prima della rottura. Ciò s'accorda col 

 fatto che i solidi sotto l'azione di grandi sforzi presentano certi caratteri di 

 fluidità ; a tali sforzi sarebbero dovute quelle alterazioni delle forze elastiche, 

 che, secondo il Brillouin, determinano la plasticità. Calcolata la plasticità nel 

 modo detto, cioè come il rapporto tra gli allungamenti e le tensioni che li 

 producono, si otterrebbero, per esempio, per le linee OLP e OLB i seguenti 

 valori, espressi prendendo per unità i millimetri grafici. 



p 



TX 



P 



TC 



850 



1.29 



950' 



1,05 



900 



1.67 



1000 



1.33 



950 



2.25 



1100 



1.67 



1000 



3.33 



1150 



2.22 



1050 



6.66 



1200 



2.86 



1060 



rottura 







s 5° È però da notare che la sezione del corpo, mentre aumenta la tensione, 

 va diminuendo, e quindi i valori della tensione, riferiti all'unità di sezione, 

 andrebbero accresciuti in ragione inversa della sezione. Eseguendo questa cor- 

 rezione, le linee diventano molto meno curve e si accostano alla forma di una 

 retta coincidente colla tangente nel punto dove incomincia il terzo tratto. 

 Per le alte temperature, rimane una più sensibile curvatura ; ma per queste 

 è da notare che, in causa del grande aumento della tenacità (v. Nota prece- 

 dente), anche la parte più larga e fredda delle righe si allungava sensibil- 

 mente, ciò che dà alle ascisse degli ultimi punti valori troppo grandi, cioè 

 piega la curva in basso. È dunque lecito prendere l'inclinazione della tan- 

 gente iniziale sull'asse delle ordinate come misura della plasticità vera, ad ogni 

 modo essa rappresenta la plasticità iniziale. Nella tabella seguente sono raccolti 

 alcuni dei valori trovati per due serie diverse di righe. La serie E aveva lo 

 spessore di mm. 2,70, la F di mm. 2,09. Nella colonna t sono scritte le 

 temperature, nelle ti i valori della plasticità ridotti in modo che rappresen- 

 tano in mm. l'allungamento permanente che subùebbe una riga della sezione 

 di un mmq. e della lunghezza di un metro per 1' aumento di un kg. nella 

 tensione, a partire dal limite di elasticità. 



